— 83 — 
portée à la températare à laquelle la biréfringence provoquée artificielle 
ment disparait: avec une aiguille on exerce une pression, il y a production 
des bandes biréfringentes signalées plus haut, mais dès que l'aiguille cesse 
d'agir, la chaleur fait disparaître on affaiblit du moins très fortement la 
double réfraction, de telle sorte qu'en pressant plus où moins sur l'aiguille, 
on voit la couleur des bandes augmenter ou diminuer, à vue d'œil, d'inten- 
sité. Le cristal parait être tout à fait plastique. Un phénomène semblable se 
produit à la température ordinaire et avec beaucoup d'intensité avec la 
senarmontite. Le même fait se produirait avec le sel gemme, la sylvine, 
Viodure de potassium, en les portant à la température à laquelle la biré- 
fringence provoquée par le choc disparait, mais le phénomène est moins 
net qu'avec la blende. 
Des observations qui précèdent et de celles qui ont été faites antérieure- 
ment il résulle les faits suivants : 
1° Il y a production de bandes biréfringentes. très nettes et régulière- 
ment orientées dans les corps possédant nn clivage facile. Les plages sont 
en général irrégulières (excepté dans le nitrate de plomb), si le cristal ne 
possède pas de clivages; 
2° Les bandes bivéfringentes, bien que n'ayant pas toujours des contours 
réguliers , ont leur plus grand allongement en coïncidence avec la projection 
des axes ternaires du cristal sur la face considérée ; 
3° À une certaine température, la double réfraction accidentelle disparait 
définitivement : 
h° À cette température, le cristal est plus où moins plastique, la biré- 
fringence varie à vue d'æil, avec l'intensité de la compression. 
Explication du phénomène. — On peut faire deux hypothèses pour ex- 
pliquer celte double réfraction ainsi produite : 
1° Admeltre que les molécules constituant le cristal ne sont pas cubiques 
et que l'ébranlement moléculaire leur fait quitter la position primitive dans 
laquelle leur groupement produit un corps isotrope, pour prendre une 
position nouvelle dans laquelle la compensation optique n'a plus lieu. 
2 Supposer que les molécules, sans changer leur orientation, ont été 
comprimées commedans lecas des expériences de Brewster, de Bücking ete. , 
mais la limite d'élasticité ayant été dépassée, le cristal ne revient plus à son 
état primitif. 
Je ferai remarquer la concordance qui existe entre les faits qui nous oceu- 
pent et ce que l'on sait sur l’élasticité des corps cubiques. On à vu que la 
plus grande longueur des bandes biréfringentes, c'est-à-dire la direction 
suivant laquelle le cristal se modifie le plus facilement, coïncide avec la 
projection de l'axe ternaire sur la face considérée: or, les observations de 
Voigt, de Groth, ete., sur des cristaux de substances clivables, montrent 
